PAR J. CAVALLI I 1.3 



Ainsi l'on pourra faire usage dans les canons de fonte des charges 

 plus fortes que celles de '/„ à '/& du P m s grand effet au travail utile de 

 la poudre, lorsqu'on aura besoin de fortes vitesses, laissant derrière ces 

 fortes charges des espaces au moins doubles de leurs volumes, sans crainte 

 d'affaiblir les vitesses initiales qu'on veut obtenir. 



Oulre la fonte et le bronze, aujourd'hui on cherche géne'ralement à 

 faire les canons en acier, et quelques-uns encore en fer forge comme 

 autrefois. 



L'acier fondu, quoiqu'il ne soit pas corroyé , acquiert une ténacité 

 très-supérieure à celle du bronze et de la meilleure fonte à canon; mais 

 ce n'est ni la fonte, ni l'acier le plus tenace, qui sont les plus propres 

 à soutenir le travail des forces vives de la poudre embrasée dans les 

 canons; il leur faut des métaux un peu malleables ou moins durs, et 

 conséquemment de la fonte cornine de l'acier un peu ductile, quoique 

 inoins dur et par conséquent moins tenace (12). 



La juste proportion de ces qualités n'est pas facile à obtenir, car le 

 corroyeur ne peul pas toujours opérer également bien sur les petites inasses 

 d'acier et encore moins sur les grandes nécessaires pour faire les grosses 

 bouches à feu. Ainsi il parait qu'en Prusse , où M. Groupp réussit le 

 premier à faire des canons d'acier, on les a subslitués à ceux de bronze 

 pour lartillerie de campagne seulement; tandis qu'ils ont conserve la fonte 

 pour les grosses bouches à feu , cornine partout ailleurs jusqu'ici. 



L'expe'rience a prouve' que les canons en fonte rayes se chargeant 

 par la culasse ont encore assez de résistance pour soutenir plusieurs 

 milliers de tirs (i3), quoiqu'ils soient percés d'un bout à l'autre et aient 



(12) Les canons les plus résistants sont bien ceux du metal le plus tenace, mais seulement jusqu'à 

 une certaine limite à laquelle il leur reste encore assez de ductilité. 



Laductilité fait que par la tension les couches intérieures et extérieures du metal du canon tendent 

 a s'égaliser sous l'action vive de la détente des gaz de la charge de la poudre embrasée. C'est 

 ainsi que la somme des re'sistances vives des couches successives du metal du canon devient la 

 plus grande possible ; et que l'on peut empècher la rupture successive , ou bien qu'elle puisse 

 commencer d'un seul còte, et non pas du dedans comme dans les canons de fonte de fer trop 

 dur, ni du dehors comme dans les canons de bronze à cause du metal trop ductile. La pratique, 

 prévenant la théorie, obtint par le mélange des fontes, dures et ductiles, ou blanches et grises, la 

 l'onte truitée, qui est la meilleure pour les canons. 



(13) Dans la séance du 12 avril 1861 des Représenlants Belges M. le Ministre de la guerre disuit 



(voir page 1072 et 1073) : < on craignait aussi, que le chargement par la culasse ne s'adaplàt 



i> pas à la fonte et qu'il faudrait renforcer cette espèce de bouches à feu par un cerclage en fer 

 » ou en acier, ce qui occasionnerait une très forte dépense. On a dil d'autre pari que les canons 



Serie II. Tom. XXII. p 



